34 
A. Johnsen. 
2. Translationen nach (100). 
6 Versuche. Stempel achse 1(110) oder J_ (110). 
Die Kristalle waren in 0,3 bis 1 mm dünne Blättchen //{100} 
zerfallen, die meist noch locker aneinander hafteten. Die Ab- 
sonderungsflächen (100) sind unregelmäßig gewellt, .jedoch sehr 
glänzend, glänzender als die Wachstumsflächen; (100) : (010) 
= 90° + 2£° gemessen, = 1)0° o / berechnet. Die Translations- 
schichten weichen zw. X Nie. zuweilen ein wenig vom Hauptteil 
des Kristalles ab. Auf (010) und (110) bemerkt man vertikale 
Translationsstreifen mit variierenden, in der Zone [001] liegenden 
Behexen. 
Also T = (100), t = ? [010]. 
3. Translationen nach (Oll}. 
8 Versuche. Stempelachse _L (001) (angeschliffen) 
oder J_ (010} (angespalten) oder J_(110). 
Es erfolgte zuweilen eine ziemlich unebene, aber glänzende 
Flächen liefernde Absonderung nach (oll). Häufiger sieht man 
vereinzelte sehr geradlinige Translationsstreifen, deren Längsrich- 
tungen L folgende Orientierungen hatten: auf (010) L : [001] 
— 90° + 1° gern., = 90° 0' berechn.; auf (110) «^1 L : [001 1 
= 65° + 14° gern., = 67°56' berechn.; auf (100) (= Absonde- 
rungsfläche) «^1 L : [001] = 60° + ; }° gern., = 60° 17' berechn. 
Absonderungsflächen (Oll) ergaben auf dem Reflexionsgoniometer: 
<SC (011) : (010) — 61i° + 1° gern., = 60" 17' berechn. 
< (011) : (110) = 68f° + 1° gern., = 69° 35' berechn. 
Die Translationsstreifen zeigen variierende Reflexe in den ge- 
forderten Zonen. Die translatierten Schichten hellen in der Aus- 
löschungslage des Kristalles oft stark auf, jedoch ohne konstante 
optische Orientierung. Läßt man die durch eine Absondernngs- 
fläclie (011) getrennten Hälften eines gepreßten Rechtsers fort- 
wachsen, so resultieren zwei einfache Rechtser. Auch das 
feinste Pulver gepreßter Kristalle wuchs stets zu einfachen, 
nnverzwillingten Individuen von der Art des gepreßten fort. 
Ebenso verhielt sich das Pulver von Kristallen, in welchen irgend 
eine andere der in dieser Notiz beschriebenen Gleitungen er- 
folgt war. 
Also T = (011). t = ? [Oll]. 
4. Translationen nach (101}. 
,2 Versuche. Stempel achse _L(100) (an geschliffen) 
oder _L ( 1 1 0). 
Es ergab sich eine wenig vollkommene Absonderung nach 
(lOi) mit ziemlich glänzenden Flächen; (101) : (100) = 60° + 3° 
